208 



ANALES DE LA SOCIEDAD CIENTÍFICA ARGENTINA 







m 



SECCIÓN 





a 







^ 



>> p 



^-^.^ 



^^^ — 



i 



a m 





CLASE 

 DE MADERAS 



< 



a 



xn 



g « g 



ja S 



fl c 



2 g 



So 2 



^11 



s > i 



OBSERVACIONES 





Q 



C 1) 





< % 



c 



T3 











10.81 



3.50 













20.93 



7.25 



Firmes. 



Lapacho n° 1 . . < 



0.997 



300 



10 



10 25.76 



10.00) 





( 









33.12 



15.00 



Descargándolo vuelve á 

 la flecha de I""». 









\37.03 



18.00 



Rompió de golpe des- 

















pués de 2 minutos. 





\ 









10.81 



4.00 



Firmes. 



Lapacho n° 2. . 



1.045 



300 



10 



10|25.76 



10.00 





i 









'33.12 



14.75 



Descargándolo vuelve á 

 su posición primitiva. 





' 









' 5.06 



2.00^ 













9.89 



4.001 







\ 







\13.89 



5.50< 



Firmes. 



Talanén° 1 



0.883 



300 



10 



10/17.71 

 21.16 

 23.00 



8.00^ 

 10.50' 

 13.00 



Descargándolo vuelve a 



la flecha de 2"". 

 Indicios de rotura. 





1 









^24.61 



25.00 



Rotura después de 8 mi- 

 nutos. 





i 









5.06 



2.00 



■ Firmes. 



Descargándolo vuelve & 

 la flecha de 2™™. 





> 







1 9.89 



4.00 



Tatanén°2.... 



0.881 



300 



10 



^Jl3.89 

 '^18. 28 



6.00 

 10.00 











[22.31 



15.00 



Indicios de rotura. 













124.38 



20.00 



Rotura después de 2 mi- 

 nutos. 





{ 









^ 9.89 



5.00 



■ Firmes. 





\ 







Vi 7.25 



8.50 



Canela n° 1., . . 



0.710 



300 



10 



10 21.85 



11.59 











/26.22 



16.00 



Indicios de rotura. 





. 









\28.75 



20.00 



Rotura después de 2 mi- 

 nutos. 













(15.60 



7.00 



Firmes. 



\ 



Canela n" 2 



¡0.719 



300 



10 



,, \24.38 

 '^)27.48 



13.25 

 17.00 





í 









^28. 63 

 1 



20.00 



Rotura casi instantánea. 



